Préparation de la magnésie. La magnésie employée dans ces expériences se prépare d'après les indications de M. Schlœsinç. faut en effet, débarrasser cet oxyde des petites impuretés qu'il pourrait contenir et qui abaissent considérablement son point de fusion. Four obtenir ce résultat, 1 hydrocarbonate de maenésie est • calciné pendant plusieurs heures au four Perrot La magnésie obtenue réduite en poudre fine est mise à digérer avec une solution étendue de carbonate d'ammoniaque, puis lavée à grande eau et calcinée à la plus haute température que puisse fournir un bon fourneau à vent. Par addition d eau, on forme avec cette magnésie une pâte épaisse qui: par compression dans des moules en bois, fournit des plaquettes que l'on abandonne cuites dessiccation lente. Ces plaques sont ensuite cuites au moufle.
Ainsi que M. Schlresing l'a établi, cette magnésie ne présente plus de retrait à la température d un fourneau à vent, et ne subit aucune action de la part des agents atmosphériques II va de soi que, aux températures du four électrique, elle donnera un nouveau retrait. .Mais dans ces nouvelles conditions, tout en restant légère, elle prend un aspect cristallin et sa soli dité augmente.
hM,haiite a déjà démontré que, sous l'action de la chaleur, la magnésie se polymérise facilement et que sa densité peut s'élever de 3,193 1 3,569. La magnésie des plaques du four élec;rique atteint une densité de 3,589 et celle qui a été fondue de 3,654. M. Moissan a démontrépré^demment que la chaux fondue ou cristallisée au our électrique a la même densité que la chaux .réparée à 800°. L'irréductibilité de la magnésie

tient peut-être à ce pouvoir de polymérisation qu'elle possède.
